74 Karsten über den jetzigen Zustand der V: erfahrungsmethoden 
rer Temperatur als die anderen beim Rösten sich bildenden schwefelsauren 
Metallsalze zersetzt zu werden, die sinnreiche und richtige Anwendung ge- 
macht, die Röstung nur bis zur Zersetzung der mit dem schwefelsauren 
Silberoxyd sich bildenden schwefelsauren Salze fortzuführen und die Röst- 
arbeit zu unterbrechen wenn die Zersetzung des Silbervitriols eintritt. Dies 
vortheilhafte Verfahren setzt eine höchst sorgfältig geführte Röstarbeit vor- 
aus. Bis jetzt hat eine vollständige Entsilberung des Kupfersteines auf 
diesem Wege noch nicht statt gefunden, indem der Rückhalt an Silber in 
dem aus den entsilberten Rückständen dargestellten Kupfer noch 14 Loth 
im Centner betragen hat. Dieser Silberverlust ist unbezweifelt eine Folge 
der zu hoch getriebenen Röstarbeit. Schwerlich wird er sich ganz vermei- 
den lassen. Der abgeröstete Stein würde daher, eben so wie die Rückstände 
von der Silbererz- Amalgamation, mit Kupferchlorid und gesättigter Koch- 
salzauflösung behandelt werden müssen, wenn der Silberrückhalt gewonnen 
werden soll. Dafs ein solches Verfahren mit ökonomischem Vortheil durch- 
zuführen wäre, ist fast zu bezweifeln. 
Mag nun die eigentliche Amalgamation, oder die Extraction des bei 
der Röstung darzustellenden Hornsilbers mittelst gesättigter Kochsalzauflö- 
sung, oder die Auslaugung des durch den Röstprozefs gebildeten Silber- 
vitriols durch heilses Wasser, den jedesmaligen örtlichen Verhältnissen an- 
gemessen, zur Gewinnung des Silbers aus den silberhaltigen Kupfererzen, 
oder aus dem durch die Rohschmelzarbeit daraus erhaltenen Kupferstein, 
in Anwendung gebracht werden, so bleibt doch eine andere Wahl als unter 
diesen drei Methoden nicht übrig. Die Entsilberung durch Blei oder durch 
Bleierze, so allgemein sie leider! jetzt besteht, wird bald nur noch in der 
Geschichte der Metallurgie als eine Thatsache aufbewahrt bleiben müssen, 
welche einen Beitrag zu der Erfahrung giebt, dafs es nicht leicht war einem 
alten Irrthum zu entsagen. 
Zuletzt möge die Entsilberung der silberhaltigen Bleierze noch einer 
kurzen Betrachtung unterworfen werden. Eine sorgfältige mechanische Tren- 
nung derselben von den silberhaltigen Kupfererzen, wie die verschiedene 
metallurgische Behandlung für beide Fälle sie durchaus erfordert, ist ohne 
Schwierigkeit zu bewerkstelligen. Die Darstellung des silberhaltigen Bleies 
aus dem Erz gehört zu den einfachsten metallurgischen Operationen. Nicht 
minder die Scheidung des Silbers vom Blei durch den unter dem Namen 
